138Zl RÉUNION EXTRAORDINAIRE A ÉPINAL, 
dernes, des minettes, etc., elle est inférieure à celle de la chaux 
phosphatée ou à.5 
La dureté du verre est donc généralement d’autant plus grande, 
que la roche qui la produit est plus riche en silice. 
Faisons connaître maintenant les autres propriétés de ces verres 
et comparons leurs densités à celles des roches qui les ont fournis. 
5. — Densité. — Dans ses recherches sur l’action exercée par le feu 
sur les roches , de Saussure avait observé qu’elles subissent une di¬ 
minution de densité par la fusion. Magnus, en 1831, avait remarqué 
que les verres provenant de la fusion du grenat et de l’idocrase ont une 
densité moindre que celle de ces minéraux : MM. A. Brongniart (1), 
G. Rose (2), avaient constaté aussi que la même relation existait 
entre les densités de l’orthose et de son verre, ainsi qu’entre celles 
du dégourdi et de la porcelaine ; par de nombreuses déterminations 
de densité, MM. A. Laurent, Malagutti et Salvetat ont établi 
que la densité de la porcelaine diminuait d’autant plus qu’elle avait 
été chauffée à une température plus élevée, résultat qui devait 
paraître d’autant plus surprenant que la porcelaine se contracte 
par la chaleur. Depuis, M. Bischoff, mais surtout M. Charles De- 
ville , ont fait une série d’expériences précises s’appliquant à di¬ 
verses substances minérales; dans ce travail, j’ai cherché moi- 
même à multiplier et à étendre ces recherches (3), en opérant sur 
les principales roches, et plus particulièrement sur celles que les 
géologues regardent en général comme étant d’origine ignée. 
Pour prendre les densités , j’ai employé les flacons desquels 
on se sert ordinairement en minéralogie, et j’ai opéré, soit avant, 
soit après la fusion , sur la matière réduite en petits fragments; 
j’ai eu soin surtout de n’opérer, autant que possible, que sur 
les parties du verre exemptes de bulles, et quand le verre était 
partout bulleux, il était pulvérisé. J’ai chassé aussi bien que pos¬ 
sible , l’air restant dans les pores, mais toutefois sans avoir recours 
à la machine pneumatique, caries corrections qui seraient ré¬ 
sultées de son emploi sont négligeables, tant à cause de la na- 
(1) Brongniart, Arts céramiques , t. I* r , p. 285. 
(2) G. Ilose, Annales des mines de 1847, livraison, p. 528. 
(3) Dans ces derniers temps, mon ami M. Descloiseaux s’est occupé 
de recherches du même genre sur un grand nombre de roches volca¬ 
niques qu’il a recueillies dans son voyage en Islande. M. Descloiseaux 
a, du reste, trouvé une diminution moindre dans la densité, parce que 
les produits qu’il a obtenus sont souvent redevenus cristallins par 
suite du refroidissement lent auquel ils avaient été soumis , la fusion 
de ses roches ayant eu lieu dans les fours à porcelaine de Sèvres. 
